300 MOVEN DIi RENDRE LE CUIR IMPERMEABEE &C. 



Poids de l'eau absorbée huitante-cinq grains. Rapport de 

 l'eau absorbée au poids primitif de la bande ^7 • Eri ré- 

 duisanc ces fractions au mème dénominateur , & divisane 

 leurs numérateurs l'un parl'autre, on voic que le cuir fbrt 

 de semelle graissé «Se lamine absorbe treize fois moins d'eau 

 que celui de mème nature qui n'a pas eu la mème prépa- 

 ration. La petite quantité d'eau qu'absorbe le premier, qui 

 monte à environ un trentième de son poids , ne le rend 

 pas capable d'humecter les corps qui le touchent : il sort 

 de l'eau sans paroitre mème étre humide . Ainsi on peut 

 le considérer à peu près comme imperméable à l'eau. Le 

 cuir de vache passe en suif C pesoit avant son immer- 

 sion cent septante grains. La bande de cuir correspondan- 

 te de mème nature & extraite du mème morceau pesoit 

 avant son immersion cent soixante-sept grains. Après rren- 

 te-neuf heures d'immersion la bande de cuir C pesoit cent 

 septante-cinq grains. Poids de l'eau absorbée cinq grains. 

 Rapport de l'eau absorbée au poids primitif du cuir C j-^5 . 

 Au contraire après ces trente-neuf heures d'immersion la 

 bande correspondante pesoit deux cent neuf grains. Poids 

 de l'eau absorbée quarante-deux grains. Rapport de l'eau 

 absorbée au poids primitif de la bande ri~ 7 . En ré juisant 

 ces deux fractions au mème dénominateur, Se divisant le 

 numerateur de l'ime par le numérateur de l'autre, on voit 

 que le cuir de- vache C graissé &c lamine absorbe environ 

 «euf fois moins d'eau qu'un cuir de mème nature qui n'a 

 pas subi les mèmes préparations. La petite quantiré d'eau 

 qu'absorbe le premier «Se qui ne monte précisément qua 

 la trente-quatricme partie de son poids, peut ètre consi- 



